48o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



(le même rayon?) (■/) limité aussi petit que l'on veut) ayant pour centres les 

 pôles des coefficients, quand ces fonctions méromorphes sont d'ordre fini 

 ou des fractions rationnelles. 



» V. Soit Xf, ..., a7„ un système de solutions d'un système linéaire 

 homogène d'équations différentielles entre ^,, .... x^, dont les coefficients 

 sont des polynômes ou des fractions rationnelles : si x^, par exemple, est 

 une fonction entière, son ordre est fini et sa croissance régulière, » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur les propriétés et la constitution des aciers au man- 

 ganèse. Note de M. Léon Guillet, présentée par M. A. Ditte. 



« Les aciers au manganèse ont fait l'objet d'une étude importante de la 

 part de M. Hadfield ('). De plus, M. Osmond a montré que les aciers au 

 manganèse, non magnétiques, possèdent la structure polyédrique (-). 



» J'ai repris l'étude complète des aciers au manganèse, tant au point de 

 vue micrographique qu'au point de vue mécanique. Mes recherches ont 

 porté sur deux séries d'aciers très purs : la première renferme de o,ioo 

 à o, 25o pour loo de carbone, le manganèse va en croissant de o à 33 

 pour loo ; la deuxième contient de ©,'700 à o, qSo pour 100 de carbone et 

 le manganèse croît de o à 12 pour 100. 



» Les principaux résultats de ces recherches peuvent être résumés ainsi : 



» Micrographie des aciers bruts de forge. — H y a u'ie similitude très grande 

 entre les aciers au manganèse et les aciers au nickel; mais il faut beaucoup moins de 

 manganèse (moins de la moitié) pour produire le même effet que le nickel. De plus, 

 dans les aciers suffisamment carbures (renfermant plus de o, 5oo pour 100 de carbone 

 environ ) on n'observe pas de martensite pure, mais bien de la marlensite et de la troos- 

 tlte, voire même parfois de la troostite pure. 



» Le Tableau suivant résume la constitution des aciers bruts de forge : 



Classes. Microstructure. Aciers à faible teneur en G. Aciers carbures. 



I perlite de o à 5 0/0 Mn de o à 3 Vo Mn 



II . . . martensile ou troostite de 5 à 12 ''/o Mn de 3 à 7 7o Mn 



III.. . fer Y teneur en Mn > 12 °/o teneur en Mn >- 7 °/o 



» Les aciers de la deuxième classe sont à martensite lorsqu'ils renferment moins de 

 o,5oo pour 100 de carbone; ilssontà troostite, lorsqu'ils en contiennent davantage. 



(') Iron and Steel Institut. 

 (^) Bulletin des Mines. 



